— 129 — 



« Questi i risultati dell'esperienze che costituiscono un primo passo nello 

 studio delle proprietà elastiche dei metalli basato sull'uso contemporaneo dei 

 due metodi di analisi. Vero si è che il materiale impiegato per tali ricerche 

 preliminari è assai scarso, ma l'accordo fra i valori di A e A' in tutte le 

 fasi del processo è assai sensibile perchè lo si possa attribuire a causa for- 

 tuite, anzi siamo indotti a ritenere che l'attuale studio riveli un fatto d'indole 

 generale, non essendovi ragione di credere che lo smorzamento delle oscilla- 

 zioni venga nel nichel provocato da una causa diversa da quella che varrebbe 

 per altri metalli. 



« Si noti ancora che la elasticità susseguente, alla quale si è voluto 

 da molti attribuire l'attrito interno dei solidi, è nel nichel, dentro i limiti 

 delie nostre ricerche, di così piccola entità, da escludere per essa ogni in- 

 fluenza che non sia di carattere secondario, essendosi avuti spostamenti re- 

 sidui solo a partire da P = 250, ed in nessun caso superiori ad una divisione 



della scala, cioè a circa di quella prodotta da un peso torcente di 50 gr. 



« Se il nostro studio esteso ad altri metalli avrà uguale successo, verrà 

 altresì a cadere quella interpretazione per cui lo smorzamento delle oscilla- 

 zioni si attribuisce ad una resistenza proporzionale alla velocità delle par- 

 ticelle, in quanto l'esame delle proprietà elastiche rivela, come sembra, fatti 

 sufficienti ad accertare la natura del fenomeno senza avere ricorso ad una 

 proprietà dei solidi puramente ipotetica ». 



Fisica. — Sulla dilatazione termica dei bromi di Alluminio ('). 

 Nota del dott. A. Fontana, presentata dal Socio Blaserna. 



« 1. Il rame e l'alluminio si legano tra loro in qualunque proporzione, 

 e costituiscono due classi di leghe, le pesanti, nelle quali predomina il 

 primo, e le leggiere nelle quali predomina il secondo metallo. Tali leghe sono 

 conosciute col nome di bronzi di alluminio, ed io mi sono proposto di stu- 

 diare il coefficiente di dilatazione delle leghe pesanti ; per ciò ho fusi insieme 

 in crogiuoli di grafite questi due metalli in tali proporzioni da ottenere al- 

 l'incirca i bronzi seguenti: 





.Rame 



Alluminio 



A 



99 



1 



B 



95 



5 



C 



90 



10 



D 



85 



15 



E 



80 



20 



nuto conto del fatto che il ciclo compiuto col metodo statico da Pi = 300 a P = —300 

 si presentava aperto, viene meno quasi del tatto la base della nostra verifica per questo caso. 

 (') Lavoro eseguito nell'Istituto fisico della E. Università di Roma. 



